## Jurnal Talenta Sipil, 4(2), Agustus 2021, 236-242
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v4i2.81

## Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan Beton Normal Dengan
Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 Sampai Umur 28 Hari

## Ivan Setiawan, Suhendra*, Ria Zulfiati
Program Studi Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: suhendra_domas@yahoo.com
Abstrak. Awal mula terbentuk SNI 7656:2012, rancangan campuran beton normal berpedoman sesuai SNI 03-2834-2000. Untuk riset sekarang sudah dicoba sesuatu perbandingan rancangan kepada kedua SNI bersangkutan untuk kualitas beton 25 MPa. Benda uji dipakai berupa silinder dengan dimensi 150milimeter x 300milimeter, berjumlah 15 benda uji buat tiap- tiap SNI. Penyelesaian riset  menampilkan  mutu  yang  diperoleh  SNI  2000  dan  SNI  2012  berturut:  21,95  MPa  dan  23,01  MPa.  Berikutnya,  nilai  slump buat  kedua  rancangan  beton  adalah  70  milimeter.  Penyelesaian  ini  menampilkan  kalau  hasil  nilai  mutu  yang  dihasilkan  dari rancangan campuran sesuai SNI 2000 sangat besar dibandingkan nilai mutu SNI 2012 dan keduanya memperlihatkan nilai slump yang bagus. Keduanya SNI memperlihatkan ikatan empiris dan relative dari kepada bahan beton didalam campuran, berdasarkan rancangan kandungan bahan yang diperoleh tiap –tiap tata cara hendak berbeda-beda, yang disetiap ujungnya bakal mendapatkan nilai mutu yang beda-beda.
Kata Kunci : campuran beton, kuat tekan, beton normal

## PENDAHULUAN
Pembangunan  bidang  struktur  hadapi  perkembangan  yang  cepat,  berlangsung  disetiap  bidang,  contohnya bangunan  gedung,  jembatan,  menara  dan  lainnya.  Beton  ialah  opsi  selaku  bahan  struktur  pada  konstruksi  bangunan. Beton  disukai  sebab  banyak  mempunyai  kelebihan  dibanding  bahan  yang  lain,  memiliki  power  yang  bagus,  bahan baku  penyusun  gampang  ditemukan,  tahan  usang,  tahan  api,  tidak  hadapi  pembauan.  Ide  teknologi  beton  senantiasa diharuskan manfaat menanggapi rintangan hendak kebutuhan, beton yang diperoleh diwajibkan memiliki mutu besar seperti kekuatan serta energi tahan tanpa menghiraukan nilai murah.
Seorang perencana beton wajib bisa merancang campuran beton yanng sesuai standar ekonomi serta kualifikasi teknis.  sekarang  ada  beberapa  metode  rancang  campuran  beton  yang  ada  diindonesia,  sehingga  pada  riset  ini  akan membandingkan tiap-tiap metode rancang campur beton yang sampai saat ini berlaku diIndonesia.
Untuk  menentukan  mutu  kuat  tekan  beton,  jadi  riset  dikerjakan  pada  usia  28  day.  Akhirnya  muncul  kendala, ternyata  kita  mengharapkan  nilai  yanng  efisien  agar  memperoleh  hasil  kuat  beton  tercapai  atau  tidaknya  karna berbagai faktor.Maka dari itu perlunya dilakukan pengujian kuat tekan beton dibawah 28 hari sesuai dengan PBI agar bisa mengetahui hasil mutu beton ketika 28 hari mecapai nilai yang dikehendaki atau tidaknya. Didalam PBI dimuat ada faktor usia beton ke usia uji 28 day. Mengenai faktor tertera adalah ketika Usia 3 day 0,40 Usia 7 day 0,65 Usia 14 day 0,88 Usia 21 day 0,95 dan memasuki Usia 28 day adalah 1.
Dalam  perancangan  campuran  beton  sebelumnya  dibuat  pengetesan  kepada  material  penataan  yang  dipakai, untuk  menghasilkan  data  agregat  yang  mungkin  agregat  bisa  dipakai  atau  tidak  serta  pada  data  material  yang digunakan  dilaksanakan  penaksiran  perhitungan  campuran  (mix  design),  yang  kemudian  dapat  dihasilkan  keperluan agregat yaitu perbandingan berat serta perbandingan kapasitas yang bisa dipakai suatu cara pencampuran beton. Pada jalur  hitungan  rancangan  campuran  beton  tiap-tiap  metode  yang  merupakan  dalam  negeri  ataupun  luar  negeri,  bagi metode rancangan campuran beton diIndonesia, berlaku standar desain campuran beton dari SNI 03-2834-1993, SNI 03-2834-2000, SNI 03-3449-2002 dan yang terkini SNI 7656:2012. Yang ialah pedoman yang dipakai pada peraturan desain campuran beton diIndonesia yaitu SNI 03-2834-2000 berpedoman pada DOE 19750 dan SNI 7656:2012 yang berpedoman dengan ACI 211.1-91.
Pada tinjauan ini, ulasan biaya dan mutu dikerjakan sesuai perhitungan campur beton normal ( Mix Design) SNI 03-2834-2000  dan  SNI  7656:2012  sebab  kedua  SNI  berfungsi  untuk  acuan  perhitungan  campur  beton  diIndonesia. Sehingga  membandingkan  kedua  SNI  diinginkan  supaya  memperoleh  perhitungan  campuran  yang  sangat  murah dengan f’c sesuai diinginkan.

## Tinjauan Pustaka Rancangan campuran beton
Beton  dijelaskan  menjadi  suatu  campuran  berdasarkan  empat  bahan  dasar  tersendiri,  ialah:  semen,  agregat kasar,  agregat  halus,  dan  air.  Menurut  definisi  lain,  beton  bisa  dijelaskan  untuk  campuran  bergradasi  pada  agregat halus dan agregat kasar yang ditempelkan bersamaan dengan pasta semen (Kett, I, 2010).
Ivan Setiawan, Suhendra dan Ria Zulfiati, Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan Beton Normal Dengan Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 Sampai Umur 28 Hari
Rancangan  campuran  beton  ditunjukan  supaya  mengetahui  campuran  yang  sangat  ekonomis  dan  praktis ketersedian  bahan  lokal,  dapat  tercapai  kemudahan  kerja  ( workablity )  yang  diinginkan  pada  situasi  plastis  dan  akan memenuhi persyaratan saat keras (Day, K., W., 2006).
Beberapa  keputusan  harus  wajib  memenuhi  pada  campuran  beton,  yaitu:  ketahanan,  durabilitas, impermeabilitas, kesederhanaan kerja ( workability ), stabilitas ukuran, berprilaku bagus serta ekonomis (Day, K., W., 2006).

## Prosedur Rancangan Campuran

## 1. Prosedur SNI 03-2834-2000
Tata cara merancang metode SNI 2000, mengambil sebagian pendapat sebagai berikut:
a. Mode berikut hanya diperuntukan Ordinary Portland Cement (tipe I), Rapid- Hardening Portland Cement (tipe II), High Early Strength Cement (tipe III) serta Sulphate Resisting Portland Cement (tipe V);
b. Mode  berikut  mengelompokan  untuk  agregat  pecah  (batu  pecah)  serta  tidak  dipecah  (agregatalami/kerikil) yaang dapat merubah kapasitas pemakaian air;
c. Menaksir gradasi suatu agregat halus sesuai daerah serta beranggapan gradasi yang agregat halus bisa merubah suatu kekuatan kinerja pada campuran beton;
d. Proporsi  optimal  suatu  kapasitas  curah  agregat  kasar  per  kubik  beton  mengikuti  untuk  ukuran  maksiimum nomiinal pada agregat kasar serta gradasi agregat halus;
e. Ukuran  air  suatu  campuran  beton  bisa  disesuaikan  dengan  skala  kesederhanaan  work  dibutuhkan,  diperoleh berdasarkan ujislump atau uji VeBe;
f. Kadar maksiimum nomiinal suatu agregat kasar, dinyatakan tidak merubah jumlah campuran;
g. Mode mengambil campuran beton hipotesis dengan rasio air semen (fas) 0,5.

## 2. Prosedur SNI 7656:2012
Tata cara merancang metode SNI 2012, mengambil sebagian pendapat yaitu:
a. Metode berikut tidak bedakan merk semen hidrolik (diperuntukan berbagai merk semen hidrolik) serta macam agregat;
b. Kestabilan  campuran  bisa  menyesuaikan  kesederhanaan  work  diperlakukan  cuma  mengikuti  dari  kapasitas  air bebas pada proporsi campuran, dinampakan sesuai uji slump, uji VeBe atau uji faktor pemampatan;
c. Skala  ideal  pada  kapasitas  curah  agregat  kasar  per  kubik  beton  bergantung  kepada  dimensi  teratas  nominal agregat kasar serta gradasi agregat halus;
d. macam pemampatan berefek pada ukuran slump disarankan;
e. waktu  yang  ditentukan  banyaknya  bahan  campuran  beton  bisa  dikerjakan  sesuai  ekivalensi  bobot  ataupun ekivalensi banyak absolut.
Ivan Setiawan, Suhendra dan Ria Zulfiati, Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan Beton Normal Dengan Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 Sampai Umur 28 Hari

## METODE Skala Rancangan
Material  yang  dipakai  kajian  ini  adalah  semen  portland  tipe  I  Tiga  Roda.  Pasir  yang  digunakan  berasal  dari Sungai  Rengas  Bandung  ex.Batanghari,  Batu  Pecah  berasal  dari  Merak  &  Bojonegara  dan  Air  adukan  beton  dari PDAM Tirta Mayang
Data  material  peroleh  pengamatan  laboratorium  serta  parameter  lainnya  bisa  dipakai  pada  rancangan  beton ditunjukan pada Tabel yaitu:
Tabel 1 Skala rancangan campuran beton No Skala Data 1 Mutu rencana, f’c (MPa) 20 2 Jenis semen Semen Portland, tipe I 3 Dimensi maks nomin agregat kasar (mm) 19 4 Macam agregat halus Pasir 5 Macam agregat kasar Batu Pecah 6 Bobot jenis Semen 3,15 Pasir (SSD) 2,604 Kerikil (SSD) 2,589 7 Berat volume (Kg/m 3 ) Pasir 1584 Kerikil 1345 8 Modulus halus butir Pasir 2,83 Kerikil 7,56 9 Kadar kelembaban (%) Pasir 5 Kerikil 1,67 10 Slump rencana (mm) 60-180 75-100 11 Bahan tambah kimia -
Sumber: Olahan Data (2020)

## Jumlah Benda Uji
Tiap-tiap  benda  uji  tiap  metode  dipakai  3  benda  uji  disetiap  hari  waktu  pengujian  kuat  tekan.Berikut  tabel banyaknya benda uji :
Tabel 2 Jumlah Benda Uji Metode Umur Beton (hari) Total 3 7 14 21 28 SNI 03 – 2834 – 2000 3 3 3 3 3 15 SNI 7656 : 2012 3 3 3 3 3 15 Total 30 Sumber : Olahan Data (2020)

## Penguraian Pilihan Agregat
Uraian pengamatan pilihan kepada agregat halus serta agregat kasar dilihat menggunakan tabel yaitu:
Tabel 3 Penguraian pilihan agregat Ukuran Saringan (milimeter) % Lolos Kumulatif Pasir Kerikil 25 milimeter 100 19 milimeter 97 12,5 milimeter 37 9,5 milimeter 7 4,75 milimeter 100 3 2,36 milimeter 90 1,18 milimeter 70 0,6 milimeter 40 0,3 milimeter 12 0,15 milimeter 5 Sumber : Olahan Data (2020)
Ivan Setiawan, Suhendra dan Ria Zulfiati, Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan Beton Normal Dengan Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 Sampai Umur 28 Hari

## Pemeriksaan Agregat Halus
Pelaksanaan  pemeriksaan  fisik  agregat  halus  yang  diteliti  dengan  riset  tugas  akhir  ini  mengacu  sesuai  dengan SNI pada tiap-tiap parameter uji pemeriksaan agregat halus. Adapun hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4 Uraian Pengujian Agregat Halus No Macam Pengujian Hasil Uji Syarat Mutu Metode Uji Standar Sampel I Sampel II
1 Bobot Jenis -Bobot Jenis Kering -Bobot Jenis JPK -Bobot Jenis Semu -Peresapan (%) 2,552 2,604 2,692 2,041 2,568 2,604 2,665 1,42 2,58-2,85 SNI 1969 : 2008 2 Berat Isi -Lepas (Kg/Liter) -Padat (Kg/Liter) 1,577 1,683 1,338 1,684 SNI 03-4808-1998 3 Kadar Lumpur (%) 0,95 Max 40% ASTM C-142-97 4 Kotoran Organik No.3 - Standar SNI-03-2816-1992 5 Analisa Saringan / Gradasi 8 16 30 50 100 95 80 55
25 5 - - - - 80-100 50-85 25-60 5-30 0-10 SNI-03-1968-1990 6 Modulus Kehalusan 2,83 - 2,4-3,00 SNI-03-1968-1990
Sumber : Olahan Data (2020)

## Pemeriksaan Agregat Kasar (Batu pecah)
Pelaksanaan pemeriksaan fisik agregat  kasar  yang diteliti pada riset tugas akhir ini berdasarkan  sesuai dengan SNI pada tiap-tiap parameter uji pemeriksaan agregat kasar. Adapun hasil sebagai berikut:
Tabel 5 Pemeriksaan Agregat Kasar No Macam Pengujian Hasil Uji Syarat Mutu Metode Uji Standar Sampel I Sampel II 1 Bobot Jenis -Bobot Jenis Kering -Bobot Jenis JPK -Bobot Jenis Semu -Peresapan (%) 2,582 2,603 2,639 0,842 2,536 2,574 2,635 1,48 2,58-2,85 SNI 1969:2008 2 Berat Isi -Lepas / Gembur (Kg/Liter) -Padat (Kg/Liter) 1,351 1,42 1,338 1,41 SNI 03-4808-1998 3 Ketahanan Agregat Terhadap Keausan / Abrasi Test 24,20 25,58 Max 40% SNI 2417:2008 4 Ketahanan Agregat terhadap Benturan / Impact Test 16,50 17,48 10-20% SNI 03-1757-1990 5 Ketahanan Agregat terhadap Tekanan 25,2 SNI 03-1757-1990 6 Kadar Lumpur (%) 2,95 - Max 1% ASTM C-142-97 7 Analisa Saringan / Gradasi 1 ¾ ½ 3/8
4 100 97
37 7 3 - - - - - 100 90-100 20-55 0-15 0-5 ASTM C33-03 8 Modulus Kehalusan 7,56 - 5,00-8,00 SNI-03-1968-1990 Sumber : Olahan Data (2020)
Ivan Setiawan, Suhendra dan Ria Zulfiati, Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan Beton Normal Dengan Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 Sampai Umur 28 Hari

## Komposisi Campuran
Rancangan  campuran  beton  normal  f’c  25  MPa  bagi  tiap-tiap  SNI  dikerjakan  berdasarkan  menggunakan parameter material yang serupa sesuai hasil sebelumnya.Diperoleh rancangan komposisi campuran beton ( mix design ) menggunakan SNI 2000 dan SNI 2012 ditunjukan sesuai tabell yaitu :
Tabel 6 Penyusunan bahan per m 3 beton Parameter Macam beton SNI 2000 SNI 2012 Berat material per volume 1 m 3 Semen (kg) 370 418,37 Pasir (kg) 662,48 833,52 Kerikil (kg) 1152,52 833,9 Air (kg) 185 205 Jumlah (kg) 2370 2290,79 Sumber : Olahan Data (2020)

## Penyiapan dan Perawatan Benda Uji
Pencampuran memakai molen laboratorium berukuran mini tipe drum .Benda uji dicor memakai cetakan silinder baja  standar  dimensi  150  milimeter  x  300  milimeter  berjumlah  5  benda  uji  pada  tiap-tiap  jenis  beton.  Pemampatan dikerjakan pakai batang penumbuk sesuai 3 lapisan, yang tiap-tiap lapisan dirojok sejumlah 25 kali. ketika berusia 4 jam, permukaan benda  uji dikasih lapisan  kaping pasta semen biar rata  serta halus. Ketika usia benda uji  sampai 24 hour, cetakan baja dicopot, selanjutkan dilaksanakan pemulihan memakai teknik perendaman ketika di air mengikuti suhu ruangan sepanjang 28 day.

## Prosudur uji tekan
Percobaan mutu menggunakan mesin mutu tekan hidrololik. percobaan ini dilaksanakan disaat usia benda uji 28 day. Percobaan mutu dikerjakan berdasarkan pedoman SNI 03-1974-1990.

## Hasil dan Pembahasan Perbandingan Umum Hasil Rancangan
Sesuai tata cara rancangan campuran beton bisa dibedakan sebagian ulasan, adalah:
1. Metode pada SNI 2000 sangat komprehensif untuk melihat ikatan  empiris jumlah semen, jumlah  air  serta jumlah agregat, berbeda dengan SNI 2012 sangat simpel dan praktis.
2. Bagi  rancangan  campuran  yang  gak  memakai  syarat  deviasi  berdasarkan  pengujian  dahulu,  SNI  2000 menghasilkan  nilai  margin  (m)  sekuat  12,  berbeda  dengan  SNI  2012  menghasilkan  nilai  margin  (m)  sekuat  8,3 (nilai berikut dimaksudkan sesuai SNI 2847:2013). Menurut Tabel 5, didapat sesuai reaksi uji mutu yang diperoleh dari kedua SNI memenuhi kuat tekan rata-rata perlu (f’cr) dan juga mutu diwajibkan (f’c) sesuai yang diinginkan.
3. Diperoleh  perhitungan  campuran  menggunakan  SNI  2000  menyatakan  jumlah  semen,  jumlah  pasir,  serta  jumlah air lebih besar dari pada SNI 2012.

## Perbandingan Berat Isi Beton
Pengujian  berat  isi  beton  untuk  memeriksa  perbandingan  volume  beton  yang  dilaksanakan  dari  pengadukan dengan volume beton berdasarkan perencanaan
Tabel 7 Berat Isi Beton Metode Metode Umur SNI 03-2834-2000 SNI 7656:2012 (Hari) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) 3 2337,33 2354,67 7 2372,33 2357,33 14 2376,00 2287,00
21 2380,00 2334,33 28 2360,67 2326,67 Berat Isi 2365.27 2332,00 Sumber : Olahan Data (2020)

## Ivan Setiawan, Suhendra dan Ria Zulfiati, Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan Beton Normal Dengan Menggunakan SNI
03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 Sampai Umur 28 Hari
Berat isi pada umur 3 hari menunjukan berat isi SNI 7656:2012 lebih besar dari pada SNI 03-2834-2000, Bobot isi  di  umur  7  day,  14  day,  21  day,  28  day  menujukan  bahwa  lebih  besar  SNI  03-2834-2000  dibanding  pada  SNI 7656:2012 dan Bobot isi rata – rata lebih besar SNI 03-2834-2000 dari pada SNI 7656:2012

## Perbandingan Tinggi Slump Campuran
Penskalaan slump dikerjakan  dengan  kerucut  Abram.Percobaan  ini  dibuat  supaya  melihat  kekentalan (konsistensi  dan  kohesi)  dan  kesederhanaan  kerja  ( workability )  dari  larutan  beton  basah  yang  diperlihatkan  dengan taksir slump .Reaksi penilaian tinggi slump bagi tiap-tiap macam beton yaitu :
Tabel 8 Tinggi Slump Campuran No Jenis metode campuran beton Rerata tinggi slump(mm) 1 SNI 03-2834-2000, 25 MPa 60-180 2 SNI 7656:2012, 25 MPa 75-100
Sumber : Olahan Data (2020)
Perbandingan Kuat Tekan Beton
Tabel 9 mutu masing-masing rancangan campuran Rancangan Campuran Beton Umur Metode Metode (Hari) SNI 03-2834-2000 SNI 7656:2012 (MPa) (MPa) 3 15,69 19,79 7 24,31 26,52 14 29,10 28,63 21 32,48 31,48 28 39,23 34,92 Sumber : Olahan Data (2020)
Gambar 2 Grafik Hubungan umur dengan kuat tekan Metode SNI 03-2834-2000 & SNI7656:2012
Hasil riset menunjukan untuk usia 3 hari nilai mutu rata-rata dengan memakai rancangan campuran metode SNI 03- 2834-2000 sebesar 15,69 MPa dan rancangan campuran metode SNI 7656:2012 sebesar 19,79 MPa, pada usia 7 hari  nilai  mutu  rata-rata  dengan  memakai  rancangan  campuran  metode  SNI  03-2834-2000  sebesar  24,31  MPa  dan rancangan campuran memakai metode SNI 7656:2012 sebesar 26,52 MPa, pada usia 14 hari nilai kuat tekan rata-rata dengan  menggunakan  rancangan  campuran  metode  SNI  03-2834-2000  sebesar  29,10  MPa  dan  rancangan  campuran menggunakan  metode  SNI  7656:2012  sebesar  28,63  MPa,  pada  usia  21  hari  nilai  kuat  tekan  rata-rata  dengan menggunakan rancangan campuran metode SNI 03-2834-2000 sejumlah 32,48 MPa dan rancangan campuran metode SNI  7656:2012  sebesar  31,48  MPa  dan  pada  usia  28  hari  nilai  mutu  rata-rata  dengan  menggunakan  rancangan campuran  metode  SNI  03-2834-2000  sebesar  39,23  MPa  dan  rancangan  campuran  metode  SNI  7656:2012  sebesar 19,79 MPa
Ivan Setiawan, Suhendra dan Ria Zulfiati, Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan Beton Normal Dengan Menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 Sampai Umur 28 Hari

## SIMPULAN
Berdasarkan riset yang diamati, dapat dipelajari sebagai berikut :
1. Terdapat  perbedaan  mutu  tekan  rata-rata  yang  ditargetkan  untuk  mutu  rencana  yang  sama  dikedua  metode rancangan campuran beton. Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan untuk mutu rencana 25 MPa
2. Hasil mutu tekan benda uji umur 28 hari untuk masing-masing metodenya melebihi f’cr
3. Berat  isi  Beton  Rata-rata  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa  metode  SNI  03-2834-2000  lebih  besar  dibanding dengan  metode  SNI  7656:2012  dikarenakan  jumlah  kebutuhan  material  yang  diperlukan  dalam  rancangan campuran beton metode SNI 03-2834-2000 lebih banyak dari metode SNI 7656:2012
4. Pengujian Kuat tekan diumur 3 hari, 7 hari, menggunakan rancangan campuran metode SNI 03-2834-2000 dengan hasil 15,69 MPa dan 24,31 MPa lebih kecil dari pada rancangan campuran menggunakan metode SNI 7656:2012 sebesar  19,79  MPa  dan  26,52  MPa  dan  pada  umur  14  hari,  21  day  dan  28  day  rancangan  campuran  memakai Metode  SNI  03-2834-2000  dengan  hasil  29,10  MPa  32,48  MPa  dan  39,23  MPa  lebih  besar  dari  pada  rancangan campuran menggunakan metode SNI 7656:2012 sebesar 28,63 MPa, 31,48 MPa dan 34,92 MPa.
5. Kenaikan  nilai  mutu  rata-rata  usia  3  day,  7  day,  14  day,  21  day,28  day  dengan  memakai  SNI  03-2834-2000 berturut-turut  sebesar 40%, 62%, 74%, 83%,100% terhadap usia 28 day, sedangkan kenaikan  nilai mutu rata  rata SNI  7656:2012  berturut-turut  sebesar  57%,  76%,  82%,  90%,  100%  terhadap  usia  28  day.  hal  ini  menunjukan bahwa perkembangan kenaikan mutu pada metode SNI 7656:2012 lebih progresif dibanding metode SNI 03-2834- 2000.

## Saran
Pada riset ini membandingkan rancangan beton pada mutu 25 MPa menggunakan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 sifat mekanis mutu beton saja Selanjutnya dalam penelitian selanjutnya agar menggunakan kombinasi nilai slump dan variasi mutu beton rencana yang berbeda

## DAFTAR PUSTAKA
ACI  Committee  213R-79.  (1979).  Guide  for  structural  Lightweight  Aggregate  Concrete,  ACI  Manual  of  Concrete Practice.
Nugraha, Paul. (2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi Offset.
ASTM C.33 - 02a, “Standard Spesification for Concrete Aggregates”, Annual Books of ASTM Standards ,USA Badan  Standardisasi Nasional. (2000). Tata  Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton  Normal. SNI 03-2834-2000.
Jakarta: Depertamen Pekerjaan Umum.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2012).  Tata  Cara  Pemilihan  Campuran  untuk  Beton  Normal,  Beton  Berat  dan  Beton Massal. SNI 7656:2012. Jakarta: Depertamen Pekerjaan Umum.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2011).  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji.  SNI  1974:2011.  Jakarta:
Depertamen Pekerjaan Umum
Mulyono, Tri. (2005). Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi offset. Mulyono, Tri. (2006). Teknologi Beton II. Yogyakarta: Andi. Tjokrodimuljo, Kardiyono. (2004). Teknologi Beton. Yogyakarta: Nafiri.